부극 활물질 의 합성 에 있 어서 , 분산매 를 이용 하 지 않 고 , Li 추출 용매 로서 0 ℃ 로 냉각 한 에탄올 을 이용 한 것 이외 에 는 , 실시 예 1 과 마찬가지 로 하 여 부극 활물질 을 합성 하 여 , 평가 용 전지 를 제조 하 였 다 . 또한 , 얻 어 진 부극 활물질 의 평균 입자경 ( D 50 ) 을 측정 하 였 다 . 결과 를 표 2 에 나타낸다 .